— 114 — 



però, quelle del Li,Na,Tl. Graficamente, dai valori di Rose si deduce- 

 ?2 Na , = 1,5044 , un valore, cioè, identico a quello trovato da me e che dif- 

 ferisce di ben tre unità della terza decimale dal valere di Johnsen. Anche 

 le mie determinazioni per Li , TI , trovano esattamente il loro posto nella, 

 serie di misure di Rose, che viene, così, confermata e completata. 



II. Fluosilicato di sodio. Na 2 SiF 6 . — Questo composto è assai im- 

 portante, servendo nella ricerca microchimica del sodio, del silicio e del fluoro. 



I cristallini macroscopici da me ottenuti, nitidissimi, limpidi ed inco- 

 lori (*), vivamente splendenti, presentano i due prismi { ÌOIO}., { 1120 ( , la 

 base e la bipiramide jlOllj. Sono queste le stesse forme che aveva già 

 osservato Marignac ( 2 ). 



Con un minutissimo ritaglio di carta bibula imbevuta di una goccetta 

 d'una soluzione satura di fluosilicato di sodio, ho umettato una faccetta di 

 prisma posta sotto il microscopio a debole ingrandimento, ed ho, cosi, otte- 

 nuto delle nitide figure di corrosione, costituite da esagoni con due lati pa- 

 ralleli all'asse verticale assai sviluppati e gli altri quattro lati, equiinclinati 

 sui primi, riunentesi due a due in vertici rivolti verso i due estremi del 

 prisma. Le figure di corrosione mi farebbero porre i cristallini nella classe 

 diesagonale bi piramidale. 



Cesàro ( 3 ), mediante il metodo, certamente poco esatto, del Duca di 

 Chaulnes, ottenne « = 1,296 a> = 1,300. Nel migliore cristallo da me stu- 

 diato ho ottenuto 



Sorgonte di luce monocromatica 



Lunghezza 

 d'onda in 

 micron 



Angolo 

 del prisma 



j Per il raggio E 



Per iì raggio U) 



Angolo di 

 deviazione 

 minima 



Indici 



Angolo di 

 deviazione 

 mìnima 



Indici 



' Col filtro Wratten « . . . . 



677 



60° 29' 30" 



210 54' 3H" 



1.3H77 



22» 10' 45" 



1,3112 





649 



idem 



. 21»56' 30" 



1.3(181 



22» 12' 45" 



1,3117 



» r> " y 



606 



idem 



21» 59' 



1,31)87 



22° 15' 3U" 



1,3122 



Con la luce del sodio .... 



589 



idem 



22° 0' 1 5" 



1,3' 189 



22» 16' 30" 



1,3125 



Col filtro Wratten ó . . . . 



'577 



idem 



22° 1' 



1,3091 



22» 17' 30" 



1,3127 



ri n » e 



535 



idem 



22» 3' 



1,3097 



22° 111' 45" 



1,3132 







idem 



22» 6''30" 



1,3103 



22° 23' 



1,3138. 



» W lì 



458 



idem 



22»10' 



1.3111 



22° 26' 30" 



1,3146 



(*) Nella Mikrochemische Analyse di Behrens-Kley (1920, pag. 34) è asserito che 

 molto caratteristica, per il fluosilicato sodico è una debole colorazione rosa, visibile in 

 tutti i cristalli un po' spessi. I miei cristalli macroscopici, clic erano assai puri, non la 

 presentavano affatto, ed apparivano incolori. 



( 2 ) Marignac. Annales des Mines, 1857 (ò), XII, 20, Oeuvres I. 496. 



( 3 ) Cèsaro. Bull. Acad B. Belg. 1893 (3) XX.VL 7.2L 



